94 I. H. L. Vogt. 
No. 121—125 sind von Kafveltorp, die zwei ersten vom 
Jahre 1886 (von O. Sandstad, Metallurgisches Labora- 
torium, Kristiania. analysirt), No. 123—124 von friiheren 
Jahren (von S. Carlswärd und C. F. Davidsson, Berg. 
skolan, Stockholm, analysirt), No. 125 vom Jahre 1888 (mir 
von dem Director des Kupferwerkes mitgetheilt). — No. 126, 
von Garpenberg, ist eine sehr alte Schlacke, welche ich an 
Ort und Stelle im Jahre 1886 gesammelt habe (von A. A. 
Bachke, Metallurgisches Laboratorium, Kristiania, analysirt). 
Zum Vergleich werden wir auf die zwei Olivin-führen- 
den Rohschlacken No. 27 und 28 von Kafveltorp, ebenfalls 
vom Jahre 1886, hinweisen; diese halten ziemlich genau 
ebenso viel S:0, und Al,O,, dagegen mehr MgO + FeO 
im Verhältniss zu CaO und wahrscheinlich weniger Alkali 
als die Glimmerschlacken. 
Die Analyse der Melilith-Glimmer-führenden Hohofen- 
schlacke von Königin-Maria Hütte ist als No. 146 unter 
den Melilithschlacken aufgeführt. 
Der Glimmer von den Schlackensteinen von Kafveltorp 
ist sowohl in der Mitte der Steine als an den Seiten, in 
einer Entfernung von ca. 1—2 cm. von den äusseren Gren- 
zen, ausgechieden, 9: es spielt hier für die Bildung des 
Glimmers keine Rolle, ob die Abkühlung sehr schnell (in 
ca. 1/4—t/2 Stunde) oder etwas langsamer (in ca. 6—12 Stun- 
den) vor sich geht. 
Bei den Experimenten von Hautefeuille & P. de St. 
Gilles und von Chrustschoff ist die Synthese des Glim- 
mers dadurch gelungen, dass resp. Magnesiaglimmer und 
ein Al, O,-, MgO & FeO-, 0a0-, Na,O & K,0-haltiges 
Silikat mit ziemlich bedeutenden Mengen von Fluoriden 
zusammengeschmolzen wurde. — Das von Chrustschoff 
